jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
la partie inférieure des cubes a trempé pendant quelque temps dans l'eau chaude. Le détail des essais est donné dans le tableau ci-ajouté, dont la lecture conduit aux remarques suivantes Cubes sans addition. Les cubes à 300/700 kg. se sont comportés normalement. Les armatures sont restées inaltérées, malgré les conditions très dures de conservation (actions combinées de l'air, de la chaleur et de l'humidité). Les cubes à 180/820 kg. ont donné des résistances beaucoup plus faibles, ce qui était à prévoir, étant donné le dosage très maigre et l'emploi d'un sable très fin à grains uniformes. C'est avec la chaux lourde que le rapport des résistances aux deux dosages est le plus voisin de l'unité 164 = 187.120 Ce rapport s'élève à 2,4 pour le ciment artificiel, à 3,25 pour le ciment fondu et à 5 pour le ciment de laitier. On sait, d'ailleurs, que la chaux est beaucoup moins influencée par les différences de dosage que les ciments. Ce n'est que sur les cubes d'artificiel que l'on a trouvé des armatures intactes. Avec les trois autres liants, elles étaient partiellement oxydées et sensiblement dans le même état, quel que soit le liant. Cette oxydation n'a rien qui doive surprendre ni donner des inquiétudes pour l'emploi des liants correspondants dans la pratique du béton armé : elle se rapporte à un mortier à la fois très maigre et très poreux, et choisi, d'ailleurs, intentionnellement pour provoquer des phénomènes d'oxydation. Un tel mortier est complètement différent de ceux qu'on emploie dans la pratique. Cubes avec sulfure de fer. Aucune altération des armatures avec les cubes au mortier 300/700. Les résistances sont à peu près du même ordre que sans sulfure, sauf pour le ciment fondu où elles sont diminuées. Avec le mortier poreux, les armatures sont oxydées avec tous les liants. C'est le ciment de laitier qui paraît avoir provoqué l'oxydation la plus forte, en rapport d'ailleurs avec l'effritement noté à la surface des cubes. La coloration marron observée sur les mortiers poreux au ciment fondu et à la chaux de Beffes est due, selon toute probabilité, à l'oxydation partielle du
ni donner des inquiétudes pour l'emploi des liants correspondants dans la pratique du béton armé : elle se rapporte à un mortier à la fois très maigre et très poreux, et choisi, d'ailleurs, intentionnellement pour provoquer des phénomènes d'oxydation. Un tel mortier est complètement différent de ceux qu'on emploie dans la pratique. Cubes avec sulfure de fer. Aucune altération des armatures avec les cubes au mortier 300/700. Les résistances sont à peu près du même ordre que sans sulfure, sauf pour le ciment fondu où elles sont diminuées. Avec le mortier poreux, les armatures sont oxydées avec tous les liants. C'est le ciment de laitier qui paraît avoir provoqué l'oxydation la plus forte, en rapport d'ailleurs avec l'effritement noté à la surface des cubes. La coloration marron observée sur les mortiers poreux au ciment fondu et à la chaux de Beffes est due, selon toute probabilité, à l'oxydation partielle du FeS en Fe2O3. Il n'y a eu nulle part sulfuration avec noircissement des armatures, cela était, d'ailleurs, à prévoir : le sulfure de fer, s'il a été actif, n'a joué que le rôle de catalyseur d'oxydation. Cubes avec sulfure de potassium. Nous avions prévu l'emploi de sulfure de potassium à raison de 11 gr. de K2S pour 1 kg. de mortier, mais le mortier normal de ciment fondu que nous avons préparé de cette manière a manifesté un échauffement considérable avec durcissement dès le gâchage, aussi avons-nous pris pour les autres éprouvettes de la même série cinq fois moins de K2S. Les cubes de ciment fondu préparés avec 10 gr. de KS se sont effrités très rapidement comme il fallait s'y attendre après la réaction chimique manifestée dès le gâchage. Les cubes avec 2 grammes K2S ont tenu à peu près, sauf ceux de mortier poreux au ciment artificiel et au ciment de laitier qui se sont effrités à la surface. Il y a eu presque partout oxydation des armatures, surtout avec les mortiers poreux. On peut résumer comme suit, ces résultats : Dans les conditions de l'expérience, le mortier normal sans addition ou avec sulfure de fer protège complètement
raison de 11 gr. de K2S pour 1 kg. de mortier, mais le mortier normal de ciment fondu que nous avons préparé de cette manière a manifesté un échauffement considérable avec durcissement dès le gâchage, aussi avons-nous pris pour les autres éprouvettes de la même série cinq fois moins de K2S. Les cubes de ciment fondu préparés avec 10 gr. de KS se sont effrités très rapidement comme il fallait s'y attendre après la réaction chimique manifestée dès le gâchage. Les cubes avec 2 grammes K2S ont tenu à peu près, sauf ceux de mortier poreux au ciment artificiel et au ciment de laitier qui se sont effrités à la surface. Il y a eu presque partout oxydation des armatures, surtout avec les mortiers poreux. On peut résumer comme suit, ces résultats : Dans les conditions de l'expérience, le mortier normal sans addition ou avec sulfure de fer protège complètement les armatures. Par contre, le mortier poreux permet le plus souvent une oxydation partielle, surtout en présence de sulfure de fer. La présence de sulfure alcalin, même à très faible dose, facilite notablement l'oxydation des armatures. Y a-t-il de ces expériences un enseignement direct à tirer pour l'emploi du béton de mâchefers ? Nous croyons qu'il faut faire les plus extrêmes réserves. Le seul point qui nous parait indiscutable, et qui est d'ailleurs connu depuis longtemps, c'est que les mortiers poreux, à très faible dosage ou à sable très fin, sont à proscrire. Tout le monde est bien d'accord, croyons-nous, à ce sujet. Mais de ce qu'on trouve du soufre combiné dans les mâchefers, en présence de fer, de calcium et d'alcalis, faut-il conclure que les mâchefers auront le même rôle que les sulfures purs de fer, de calcium ou de potassium ? Rien n'est moins prouvé. Il est bien difficile, sinon impossible, dans l'état actuel de nos connaissances chimiques, de dire dans quelle combinaison est effectivement engagé le soufre des mâchefers. Le saurait-on, que la présence des autres éléments à côté du sulfure réellement existant doit modifier, dans un sens d'ailleurs inconnu, son activité. Voici, à l'appui de cette
de mâchefers ? Nous croyons qu'il faut faire les plus extrêmes réserves. Le seul point qui nous parait indiscutable, et qui est d'ailleurs connu depuis longtemps, c'est que les mortiers poreux, à très faible dosage ou à sable très fin, sont à proscrire. Tout le monde est bien d'accord, croyons-nous, à ce sujet. Mais de ce qu'on trouve du soufre combiné dans les mâchefers, en présence de fer, de calcium et d'alcalis, faut-il conclure que les mâchefers auront le même rôle que les sulfures purs de fer, de calcium ou de potassium ? Rien n'est moins prouvé. Il est bien difficile, sinon impossible, dans l'état actuel de nos connaissances chimiques, de dire dans quelle combinaison est effectivement engagé le soufre des mâchefers. Le saurait-on, que la présence des autres éléments à côté du sulfure réellement existant doit modifier, dans un sens d'ailleurs inconnu, son activité. Voici, à l'appui de cette opinion, des faits précis : Des essais ci-dessus semblerait se dégager aussi la conclusion que les résistances du ciment fondu sont sensiblement diminuées par la présence des sulfures, tandis que les autres liants y sont beaucoup moins sensibles sous ce rapport. Or, nous possédons des essais de ciment fondu mélangé de laitier de haut-fourneau granulé et broyé, à parties égales de ciment et de laitier. Avec ce ciment ainsi « amaigri », nous avons fait des briquettes de mortier 1/3 de sable normal. Or, on constate que la résistance de ces briquettes, d'abord moindre que celle des briquettes en ciment témoin, devient à partir de trois mois plus élevée, bien que ne contenant que moitié moins de ciment fondu. Voici les chiffres obtenus RÉSISTANCES SUR BRIQUETTES DE MORTIER 1/3 PLASTIQUE 2 3 6 jours mois mois mois kg. kg. kg. kg. Ciment fondu pur. 38,1 37,6 35,5 36,6 Ciment amaigri au laitier 50/50 25,1 28,5 37,3 41,6 Donc la présence de laitier granulé de haut-fourneau a augmenté très notablement les résistances du ciment fondu, bien que ce laitier contienne 1,23 de soufre combiné, soit 5 gr. 4 calculé en KS par kilogramme de mortier, soit près de trois fois plus
de laitier de haut-fourneau granulé et broyé, à parties égales de ciment et de laitier. Avec ce ciment ainsi « amaigri », nous avons fait des briquettes de mortier 1/3 de sable normal. Or, on constate que la résistance de ces briquettes, d'abord moindre que celle des briquettes en ciment témoin, devient à partir de trois mois plus élevée, bien que ne contenant que moitié moins de ciment fondu. Voici les chiffres obtenus RÉSISTANCES SUR BRIQUETTES DE MORTIER 1/3 PLASTIQUE 2 3 6 jours mois mois mois kg. kg. kg. kg. Ciment fondu pur. 38,1 37,6 35,5 36,6 Ciment amaigri au laitier 50/50 25,1 28,5 37,3 41,6 Donc la présence de laitier granulé de haut-fourneau a augmenté très notablement les résistances du ciment fondu, bien que ce laitier contienne 1,23 de soufre combiné, soit 5 gr. 4 calculé en KS par kilogramme de mortier, soit près de trois fois plus que nous n'en avions mis dans notre troisième série d'expériences. On voit combien il faut être prudent pour tirer d'expériences de laboratoire, faites pour renseigner sur un point précis, des conclusions s'appliquant à des applications pratiques faites dans des conditions souvent très différentes. ACTION DES SULFURES DÉS EAU Cubes écrasés le 17/1/25 Résistance en kg. DES NATURE DU PRODUIT ET MODE DE TRAITEMENT de cm' OPÉRATIONS gâchage cube 1 cube 2 moyen Cubes de 10 cm. d'arête confectionnés en mortier plastique en 3 assises d'épaisseur à peu près égale. Sur la bément passé au papier émeri, le fil de fer au milieu et les 2 points de part et d'autre à égale distance du milieu et part et d'autre. CUBES GACHÉS A L'EAU POTABLE CONSERVÉS 15 JOURS DANS L'EAU POTABLE, k. k. k. 16 mai 1924 Dos. 300 k. ciment fondu 700 k. sable normal de Leucate. 10 400 280 360 16 180 k. 820 k. sable de Piolenc 15,6 110 110 110 17 300 k. artif. 700 k. sable normal de Leucate 14 275 325 300 17 180 k. 820 k. sable de Piolenc 17,2 120 130 125 31 300 k. d. lait. de Maxéville 700 k. sable normal
le 17/1/25 Résistance en kg. DES NATURE DU PRODUIT ET MODE DE TRAITEMENT de cm' OPÉRATIONS gâchage cube 1 cube 2 moyen Cubes de 10 cm. d'arête confectionnés en mortier plastique en 3 assises d'épaisseur à peu près égale. Sur la bément passé au papier émeri, le fil de fer au milieu et les 2 points de part et d'autre à égale distance du milieu et part et d'autre. CUBES GACHÉS A L'EAU POTABLE CONSERVÉS 15 JOURS DANS L'EAU POTABLE, k. k. k. 16 mai 1924 Dos. 300 k. ciment fondu 700 k. sable normal de Leucate. 10 400 280 360 16 180 k. 820 k. sable de Piolenc 15,6 110 110 110 17 300 k. artif. 700 k. sable normal de Leucate 14 275 325 300 17 180 k. 820 k. sable de Piolenc 17,2 120 130 125 31 300 k. d. lait. de Maxéville 700 k. sable normal Leucate. 11,2 180 220 200 31 180 k. 820 k. sable Piolenc 15,2 43 40 41 7 juin 300 k. chaux lourde de Beffes 700 k. sable normal de Leucate. 13,0 168 159 164 7 180 k. 820 k. sable Piolenc. 16,0 110 130 120 CUBES GACHÉS A L'EAU POTABLE APRÈS AVOIR AJOUTÉ A SEC AU MÉLANGE : SABLE, PAR KG. DE MÉLANGE, CONSERVÉS 15 JOURS DANS L'EAU POTABLE k. k. k. 16 mai 1924 Dos. 300 k. ciment fondu 700 k. sable normal de Leucate. 10 310 260 285 16 180 k. 820 k. sable de Piolenc 15,6 40 42 4/ 17 300 k. artif. 700 k. sable normal de Leucate 14 360 300 330 17 180 k. 820 k. sable de Piolenc 17,2 130 130 130 31 300 k. d. lait. de Maxéville 700 k. sable normal 11,2 173 203 188 31 180 k. 820 k. sable Piolenc 15,2 49 50 50 7 juin 300 k. chaux lourde de Beffes 700 k. sable normal de Leucate. 13 180 200 190 7 180 k. 820 k. sable Piolenc. 16 63 46 55 CUBES GACHÉS À L'EAU POTABLE ADDITIONNÉS POUR 1 KG. DE MÉLANGE DE 30 cc. CONSERVÉS 15 JOURS
APRÈS AVOIR AJOUTÉ A SEC AU MÉLANGE : SABLE, PAR KG. DE MÉLANGE, CONSERVÉS 15 JOURS DANS L'EAU POTABLE k. k. k. 16 mai 1924 Dos. 300 k. ciment fondu 700 k. sable normal de Leucate. 10 310 260 285 16 180 k. 820 k. sable de Piolenc 15,6 40 42 4/ 17 300 k. artif. 700 k. sable normal de Leucate 14 360 300 330 17 180 k. 820 k. sable de Piolenc 17,2 130 130 130 31 300 k. d. lait. de Maxéville 700 k. sable normal 11,2 173 203 188 31 180 k. 820 k. sable Piolenc 15,2 49 50 50 7 juin 300 k. chaux lourde de Beffes 700 k. sable normal de Leucate. 13 180 200 190 7 180 k. 820 k. sable Piolenc. 16 63 46 55 CUBES GACHÉS À L'EAU POTABLE ADDITIONNÉS POUR 1 KG. DE MÉLANGE DE 30 cc. CONSERVÉS 15 JOURS À L'AIR HUMIDE ET PLACÉS EN SUITE 16 mai 1924 Dos. 300 kg. ciment fondu 700 kg. sable normal de Leucate 18 % effr. % 5 cc. DE SOLUTION DE 5 kg. kg. kg. 16 Dos. 180 kg. ciment fondu 820 kg. sable de Piolenc 15,6 34 27 30 17 300 kg. artif. 700 kg. sable normal de Leucate 15,0 200 230 215 17 180 kg. 820 kg. sable de Piolenc 17,2 87 78 82 31 300 kg. d. lait. de Maxéville 700 kg. sable normal Leucate. 11,2 197 197 19ï 31 180 kg. 820 kg. sable Piolenc 15,2 41 40 4c 7 juin 300 kg. chaux lourde de Beffes 700 kg. sable normal Leucate 13,0 133 142 13c c 7 i 80 kg. 820 l-,. sable de Piolenc 16 'L) 42 50 4( SUR LE BÉTON ARMÉ BATIMENT N° 8, DES TRAVAUX PUBLICS ETAT DES CUBES ETAT DES ARMATURES OBSERVATIONS première assise, on a disposé parallèlement 2 points de 60 mm. de long et 1 tige de fil de fer de même longueur, préalablement aux bords du cube. Sur la deuxième assise on a disposé 1 pointe et 2 tiges de fer, la pointe au milieu et les 2
300 kg. artif. 700 kg. sable normal de Leucate 15,0 200 230 215 17 180 kg. 820 kg. sable de Piolenc 17,2 87 78 82 31 300 kg. d. lait. de Maxéville 700 kg. sable normal Leucate. 11,2 197 197 19ï 31 180 kg. 820 kg. sable Piolenc 15,2 41 40 4c 7 juin 300 kg. chaux lourde de Beffes 700 kg. sable normal Leucate 13,0 133 142 13c c 7 i 80 kg. 820 l-,. sable de Piolenc 16 'L) 42 50 4( SUR LE BÉTON ARMÉ BATIMENT N° 8, DES TRAVAUX PUBLICS ETAT DES CUBES ETAT DES ARMATURES OBSERVATIONS première assise, on a disposé parallèlement 2 points de 60 mm. de long et 1 tige de fil de fer de même longueur, préalablement aux bords du cube. Sur la deuxième assise on a disposé 1 pointe et 2 tiges de fer, la pointe au milieu et les 2 tiges de PUIS PLACÉS DANS UNE ENCEINTE HUMIDE AÉRÉE ET MAINTENUE ENTRE 30° et 45° Bon état Bon état. 3 têtes de clous rouillées et 1 tige à l'extrémité. Bon état. 3 tiges rouillées 1 au centre. 2 aux extrémités. Bon état. 3 tiges rouillées à l'extrémité. CIMENT ET BIEN MÉLANGÉ À LA TRUELLE 30 GR. SULFURE CONCASSÉ (tamisé 1 mm. V,) PUIS PLACÉS DANS UNE ENCEINTE AÉRÉE ET MAINTENUE ENTRE 30° et 45° Bon état, couleur normale Bon état. marron 1 tête de clou et 1 tige légèrement rouillées. normale Bon état. Bon état 1 clou et 2 tiges légèrement rouillées. Bon état. Surface effritée 4 tiges et 1 clou rouillés. Bon état Bon état. Bon état, couleur marron 2 tiges légèrement rouillées. 1 DE SOLUTION DE SULFURE DE POTASSIUM CORRESPONDANT À 10 GR. DE K'S 1 DANS UNE ENCEINTE AÉRÉE ET MAINTENUE ENTRE 30° et 45° 1 Le 24 juin 1924, la moitié supérieure des 2 cubes 1 tête de clou rouillée. Ce mortier chauffait beaucoup s'effrite complètement. Noir coup au gâchage. fiable (points blancs). I fiable (points blancs ) SULFURE DE POTASSIUM à M Bon état a Surface effritée ::, Bon état [-|| Surface effritée i Bon
MÉLANGÉ À LA TRUELLE 30 GR. SULFURE CONCASSÉ (tamisé 1 mm. V,) PUIS PLACÉS DANS UNE ENCEINTE AÉRÉE ET MAINTENUE ENTRE 30° et 45° Bon état, couleur normale Bon état. marron 1 tête de clou et 1 tige légèrement rouillées. normale Bon état. Bon état 1 clou et 2 tiges légèrement rouillées. Bon état. Surface effritée 4 tiges et 1 clou rouillés. Bon état Bon état. Bon état, couleur marron 2 tiges légèrement rouillées. 1 DE SOLUTION DE SULFURE DE POTASSIUM CORRESPONDANT À 10 GR. DE K'S 1 DANS UNE ENCEINTE AÉRÉE ET MAINTENUE ENTRE 30° et 45° 1 Le 24 juin 1924, la moitié supérieure des 2 cubes 1 tête de clou rouillée. Ce mortier chauffait beaucoup s'effrite complètement. Noir coup au gâchage. fiable (points blancs). I fiable (points blancs ) SULFURE DE POTASSIUM à M Bon état a Surface effritée ::, Bon état [-|| Surface effritée i Bon état ':, Bon état .'I ̃. VÎ ,? I .1 tête de clou et 3 tiges rouillées. Bon état. 1 tête de clou et 2 tiges rouillées à l'extrémité. 3 tiges rouillées. 3 tiges fortement rouillées. Bon état. 1 clou et 3 tiges rouillées à l'extrémité. 3 Le 12 Février 1925, 1 Le Directeur du Laboratoire : E. RENGADE. 4 Le Directeur du Laboratoire: E. RENGADE. RAPPORT DU LABORATOIRE DE LA VILLE DE PARIS Matières premières. Ciment fondu de Lafarge. Ciment artificiel de Lafarge. Ciment de laitier de Maxéville. Chaux hydraulique de Beffes. Sable de Seine passé au tamis de 0,5 mm. Fer en barres laminées de 5 mm. de diamètre polies au papier d'émeri. Sulfure de fer et sulfure de calcium broyés et passés au tamis de 1 mm. Proportions employées Liant kg. 1 80 Sable 8 20 Sulfure 0 125 Eau de gâchage : quantité nécessaire pour obtenir un mortier plastique. Épreuves Cubes de 1 mètre cube, avec 5 barres de fer disposées verticalement en quinconces : une barre axiale et les 4 autres dans les angles à 2,5 cm. de la surface. Conservation des éprouvettes N° 1 à 6 : 28 jours à l'air humide ; 31
1925, 1 Le Directeur du Laboratoire : E. RENGADE. 4 Le Directeur du Laboratoire: E. RENGADE. RAPPORT DU LABORATOIRE DE LA VILLE DE PARIS Matières premières. Ciment fondu de Lafarge. Ciment artificiel de Lafarge. Ciment de laitier de Maxéville. Chaux hydraulique de Beffes. Sable de Seine passé au tamis de 0,5 mm. Fer en barres laminées de 5 mm. de diamètre polies au papier d'émeri. Sulfure de fer et sulfure de calcium broyés et passés au tamis de 1 mm. Proportions employées Liant kg. 1 80 Sable 8 20 Sulfure 0 125 Eau de gâchage : quantité nécessaire pour obtenir un mortier plastique. Épreuves Cubes de 1 mètre cube, avec 5 barres de fer disposées verticalement en quinconces : une barre axiale et les 4 autres dans les angles à 2,5 cm. de la surface. Conservation des éprouvettes N° 1 à 6 : 28 jours à l'air humide ; 31 jours dans la vapeur d'eau ; 4 mois dans l'air humide à température normale. N° 7 à 12 : 60 jours dans l'air humide ; 30 jours dans la vapeur d'eau ; 3 mois dans l'air humide à température normale. (Les cubes exposés dans la vapeur d'eau étaient placés dans un récipient clos, à quelques centimètres au-dessus de la surface de l'eau maintenue en constante ébullition). Les cubes ont été écrasés au bout de six mois. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-contre. Conclusions des essais du laboratoire de la Ville de Paris Le chauffage dans la vapeur d'eau à 90° a eu pour effet d'activer les réactions d'une façon qui n'est que rarement réalisée dans la pratique. Mais les résultats obtenus par cette accélération des réactions représentent peut-être ce qui se produirait à la température normale au bout d'un temps prolongé. Dans les conditions de l'expérience, l'addition de sulfure de fer n'a aucune action, ou n'en a qu'une insignifiante sur les résistances du mortier ; mais il semble que la présence de ce corps facilite légèrement l'oxydation des armatures dans les mortiers de ciment fondu. La présence de sulfure de calcium a une action durcissante sur les mortiers
un récipient clos, à quelques centimètres au-dessus de la surface de l'eau maintenue en constante ébullition). Les cubes ont été écrasés au bout de six mois. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-contre. Conclusions des essais du laboratoire de la Ville de Paris Le chauffage dans la vapeur d'eau à 90° a eu pour effet d'activer les réactions d'une façon qui n'est que rarement réalisée dans la pratique. Mais les résultats obtenus par cette accélération des réactions représentent peut-être ce qui se produirait à la température normale au bout d'un temps prolongé. Dans les conditions de l'expérience, l'addition de sulfure de fer n'a aucune action, ou n'en a qu'une insignifiante sur les résistances du mortier ; mais il semble que la présence de ce corps facilite légèrement l'oxydation des armatures dans les mortiers de ciment fondu. La présence de sulfure de calcium a une action durcissante sur les mortiers d'artificiel et plus sensible encore sur les mortiers de chaux. Par contre, ce corps affaiblit les mortiers de ciment de laitier et beaucoup plus ceux de ciment fondu. Les armatures sont légèrement atteintes dans les mortiers de chaux avec CaS ; un peu plus dans les mortiers d'artificiel; très sensiblement dans les mortiers de ciment de laitier et très fortement dans les mortiers de fondu. En résumé : sans trop généraliser les résultats de ces expériences faites dans des conditions très exceptionnelles, il semble que l'on puisse conclure que la présence de sulfure de calcium dans les mortiers ne présente que peu d'inconvénients dans les mortiers de chaux et de ciment artificiel ; mais qu'il convient d'être prudent en ce qui concerne les mortiers de ciment de laitier et surtout de ciment fondu. 4 mars 1925. ANSTETT. CHARGE DE RASAGE DES ARMATURES ADDITIONS RUPTURE OBSERVATIONS PAR CM. PERIPHERIQUES CENTRALES Fondu Néant 170 Légèrement attaquées. Intacte. 150 Piq. inégal, réparties. Piq. inégal, réparties. S 14° Piq. oxyd. pl. accent. Piq. oxyd. pl. accent. 170 Pas de forte attaque. Forte attaque. Moins attaquées. Centre bloc, couleur verte. Artificiel Néant 145 Presque intactes. Presque intactes. 160 CaS (190) Attaquées moins que (3). Attaquées
dans les mortiers de ciment de laitier et très fortement dans les mortiers de fondu. En résumé : sans trop généraliser les résultats de ces expériences faites dans des conditions très exceptionnelles, il semble que l'on puisse conclure que la présence de sulfure de calcium dans les mortiers ne présente que peu d'inconvénients dans les mortiers de chaux et de ciment artificiel ; mais qu'il convient d'être prudent en ce qui concerne les mortiers de ciment de laitier et surtout de ciment fondu. 4 mars 1925. ANSTETT. CHARGE DE RASAGE DES ARMATURES ADDITIONS RUPTURE OBSERVATIONS PAR CM. PERIPHERIQUES CENTRALES Fondu Néant 170 Légèrement attaquées. Intacte. 150 Piq. inégal, réparties. Piq. inégal, réparties. S 14° Piq. oxyd. pl. accent. Piq. oxyd. pl. accent. 170 Pas de forte attaque. Forte attaque. Moins attaquées. Centre bloc, couleur verte. Artificiel Néant 145 Presque intactes. Presque intactes. 160 CaS (190) Attaquées moins que (3). Attaquées moins que (3). 200 Attaque moins marquée. Presque intacte. Laitier Néant 150 Intact, sauf extrémités. Intact, sauf extrémités. Néant 140 Légèrement piquée. Intacte. FeS 155 Piq. aux extrémités. Piqûres aux extrémités. Intérieur bloc. 145 Piq. aux extrémités. Intacte. CS (120) Attaque plus marquée. Très nette s. 2/3. a c 125 Attaquées. Encore très nettes. Chaux Néant 90 Intactes sauf extr. Intactes sauf extr. 80 Intactes. Intactes. FeS 100 Pas de différence. Pas de différence. 85 CS (160) Int. sauf une légère. Intacte. Étude sur les coffrages des massifs de béton dans les usines hydro-électriques de basses chutes par M. VENNIN, Ingénieur en chef des Poudres et Salpêtres. Dans une usine hydro-électrique, la construction des aspirateurs, des tubes d'alimentation et des volutes est extrêmement délicate et même difficile à réaliser. On est obligé en général de s'en remettre à l'expérience des agents d'exécution. C'est pourquoi nous avons recherché s'il n'y avait pas de règles permettant de prévoir ou sérier le travail à faire. C'est le but de l'étude qui va suivre. Nous adopterons tout d'abord comme unité pratique, le m² de surface coffrée. Pour réaliser un tube d'aspiration par exemple, il est nécessaire de faire une suite de coupes, d'évaluer les